Mineralchemie. 



-15- 



dation und Wasseraufnahme entstanden (Martit), enthalten 0,6 — 0,9 %, 

 H 2 ; Brechungsindizes kleiner als beim Hämatit (s. Transact. Amer. 

 Instit. Min. a. Eng. 58. 1917. 431). Solche pseudomorphen Turgite stehen 

 zwischen Hämatit und primärem Turgit. Turgit ist wahrscheinlich ein Misch- 

 kristall von Hämatit und Goethit mit mehr oder weniger auf kapillaren 

 Hohlräumen oder adsorptiv festgehaltenem Wasser. 



Thermische Studien. Die Aufnahme von Dampfdruckgleich- 

 gewichtskurven wird durch die Irreversibilität der Entwässerung erschwert. 

 Nach Le Chatelier (Zs. physik. Ch. 1. 1887. 396) lassen sich indessen 

 durch Aufnahme von Erhitzungskurven dynamisch die Zersetzungspunkte 

 bestimmen. Auf solchen Kurven erkennt man die Abgabe von Konstitutions- 

 wasser ohne weiteres an scharfen Wärmeeffekten, während die Abgabe 

 von gelöstem oder adsorbiertem Wasser mehr kontinuierlich erfolgt. Eine 

 Differentialmethode empfiehlt sich hier besonders (cf. Burgess, Bull. Bur. 

 of. Stand. 5. 1908. 210; W. P. White, Am. J. Sei. [4.] 18. 1909. 453) r 

 bei der etwa Kupferoxyd als neutraler Vergleichskörper dient. Diejenigen 

 Hydrate des Eisenoxyds, welche adsorbiertes Wasser enthielten, zeigten 

 auf der Erhitzungskurve einen ersten Wärmeeffekt bei etwas über 100°. Kri- 

 stallisierter Goethit (5) zeigte die höchste Zersetzungstemperatur, amorphe» 

 Eisenhydroxyd (22) die niedrigste. Das Wasser des Turgit ist jedenfalls 

 anders als in den übrigen Eisenoxydhydraten vorhanden. 



Durch lange vorsichtige Wärmeexposition der Proben auf bestimmte 

 Temperaturen und Bestimmung des Wassergehaltes nach Erreichung des 

 Gleichgewichts erhielten die Verf. charakteristische Entwässerungskurven, 

 welche auf eine scharfe, aber durch den außerordentlich langsamen Verlauf 

 der Zersetzung nicht genau zu bestimmende Zerfällstemperatur schließen 

 lassen. Die so annähernd ermittelten Zersetzungspunkte liegen allerdings- 

 beträchtlich niedriger als diejenigen, welche die dynamische Methode 

 lieferte, werden deren Ergebnisse naturgemäß doch auch durch Reaktions- 

 geschwindigkeit, Struktur des Materials und dessen Korngröße mit be- 

 einflußt. 



Die Wiederaufnahme des Wassers der erhitzten Proben erfolgte an 

 der Luft (mit ca. 40 % relativer Feuchtigkeit). Der vordem kristalli- 

 sierte Goethit nahm am wenigsten, faseriges oder amorphes Material am 

 meisten Wasser auf. Die Wiederwässerung erfolgt also im wesentlichen 

 durch Adsorption. 



Den Kurven kann man entnehmen, wieviel Wasser im Zersetzungspunkte 

 abgegeben wurde. In praktisch fast allen Fällen ist das Verhältnis dieser 

 Wassermenge zum ursprünglichen Eisenoxydgehalte etwa 1 : 1. Die Turgite 

 weichen wiederum von den anderen Typen ab, in ihnen erfolgt nämlich 

 die Wasserabgabe kontinuierlich. Das in ihnen enthaltene Wasser ist 

 also entweder adsorptiv oder in fester Lösung vorhanden. Das letztere 

 ist wahrscheinlicher, da die entwässerten Turgiüe kein Wasser mehr auf- 

 nehmen. Das einzige wirklich existierende Eisenoxyd hydrat 

 ist das dem Goethit und dem Lepidokrokit entsprechende 

 Monohydrat; in amorpher Form bildet es den Limonit. Die 



